( 77» ) 

 » Divers fragments du n° i, fondus et refroidis brusquement, ont 

 présenté les densités suivantes : 



Petits globules arrondis , quelques-uns légèrement bulleux 2,222 



Fragments étirés et allongés , paraissant moins bulleux i ^j^oç) 



Même verre , en très-petits fragments. ' 2,221 



Même verre , en poudre fine et homogène 2 ,228 



Moyenne 2 , 220 



» On voit que la présence des petites bulles ne paraît pas influer d'une 

 manière sensible sur la densité de ce verre de quartz : cette densité, 

 rapportée à celle 2,663 du cristal primitif, accuse une diminution de 0,17. 



» De tous les minéraux qui entrent avec abondance dans les roches 

 ignées, le quartz semble donc être celui qui possède au plus haut degré 

 cette propriété rgpiarquable de s'assimiler, pendant le refroidissement, une 

 certaine quantité de chaleur qui maintient, même après la solidification, 

 les molécules à une distance anormale. Cette propriété est de nature à 

 justifier l'hypothèse d'une surfusion que plusieurs géologues, et notamment 

 M. Fournet, ont fait entrer dans l'appréciation des circonstances qui ont 

 dû accompagner la solidification des roches qui, comme le granit, 

 présentent le quartz en proportions considérables. 



» Le soufre est, comme on sait, l'un des corps qui subissent le plus 

 aisément les phénomènes de surfusion. Des expériences que j'ai communi- 

 quées à l'Académie {Comptes rendus, t. XXV, p. 857), m'ont donné entre 

 la densité d'un soufre mou, immédiatement après sa préparation, et celle 

 du soufre octaédrique naturel une différence qui atteint seulement les 0,07 

 de cette dernière. Mais ce nombre est évidemment un minimum, car, 

 comme je l'indiquais dans la même Note, le mouvement de transformation 

 du soufre mou ou vitreux se fait dans les premiers moments avec une 

 •extrême rapidité. 



» Les métaux et leurs combinaisons (autres que les silicates) semblent, 

 au contraire, n'avoir que peu de tendance à prendre cet état particulier et 

 anormal : le passage à l'état cristallin est presque immédiat, quelle que soit 

 la rapidité du refroidissement. 



» Le bismuth cristallisé et le bismuth refroidi brusquement m'ont donné 

 respectivement les nombres 9,935 et 9,677; l'étain refroidi très-lentement 



d'un grain homogène obtenues au moyen de deux tamis , en rejetant ce qui passait au travers 

 du plus fin et ce qui restait sur les mailles du plus grossier. Tous ces nombres sont rapportés 

 au maximum de densité de l'eau. 



